302 



moderada, como se deduce de los siguientes resultados, 

 obtenidos con el polvo empleado en estado algo fresco, ha- 

 biendo sido conservado en un frasco hermeticamente cerrado : 



Resistencia d la compresion por centimetro cuadrado : 



Endurecido en el agua Dos meses en el agua y el resto del 



tiempo al contacto del aire 



3 meses 



3 meses 



9 meses 



Humedo 



eco 



Hiimedo Seco Humedo Seco 



Cem.Anal.N°13(l:3). 14.5 36.8 35.8 55.6 71.8 101.3 



Hice en seguida nuevos ensayos con el polvo del cemento, 

 conservado durante 10 meses hermeticamente cerrado. Pero 

 tambien entonces se observaron todavia senates de reventa- 

 miento y la mezcla solo alcanzo 4 .25 kilogramos despues de 

 un dia al aire y nueve dias de inmersion. 



Intrigado por estos resultados negativos, que por primera 

 vez intentaron burlarse de mis experiencias y teorias ya 

 formadas sobre la composition debida deuii cemento de pri- 

 mera clase, deje entonces el pequeno resto del cemento que 

 me quedaba, durante alguuos diasal contacto del aire, remo- 

 viendolo repetidas Yeces. Eesulto queahorael cemento habia 

 perdido completamente su propension al reventamiento, y 

 las piezas de ensayo dieron en fin el resultado esperado. 



Resistencia d la compresion por centimetro cuadrado. Mezcla 1 : 3, 



1 dia al aire, el resto del tiempo sumergido en el agua 



7 dias 1 mes 



En estado humedo En estado hiimedo 



Cemento N° 13 no sulfatado. . , 

 » » » enyesado () \°, 



o 



25.7 



76.4 

 89.5 



Resulta por lo tanto que este producto natural, siendo 

 elaborado y tratado en la forma debida, represent* un cemen- 



/ 





